Legiemngen 



133 



zentration der untersuchten Legierungen 

 feststellt und den Befund in geeigneter Weise 

 in einem Diagramm niederlegt. 



Durch Planimetrieren der einzelnen Kri- 

 stallarten konnen quantitative Analysen 

 ausgefiihrt werden, die der chemischen Ana- 

 lyse an Genauigkeit gleich, an Schnelligkeit 

 weit iiberlegen sind. 



Ein gutes Beispiel hierfiir sind die Sauer- 

 stoffhestimmungen im Kupfer durch Aus- 

 messung desCu-Cu 2 0=Eutektikums(Tabelle 4 



und Fig. 19). 



Tabelle 4. 



Die Bedeutung der mikroskopischen Me- 

 thode fiir die Feststellung der eutektischen 

 Linie wurde schon erwahnt. So gelang es 

 Osmond die Bildung von Silberkupfermisch- 

 kristallen bis zu einem Silbergehalt von etwa 

 1% nachzuweisen, indem erst bei hoheren 

 Konzentrationen ein Eutektikum auftritt. 



Cementit (Fe 3 C) und Kupfer-Zinnverbin- 



Fig. 19 a. 

 dungen wurden mikrographisch nachgewiesen. 



b)Die Riickstandsanalyse. 



Zeigen die Gefugebildner geniigend ver- 

 schiedene Angreifbarkeit gegen Sauren und 

 andere Reagentien, so kann man die einzelnen 

 Bestandteile isolieren und der Analyse unter- 

 w erf en. 



Ein Beispiel bietet das Verhalten der 

 Eisenkohlenstofflegierungen gegen verdiinnte 

 und konzentrierte Sauren. 



1. Eine Legierung mit weniger als 2 % 



Kohlenstoff (Stahl) langsam abgekiihlt oder 

 ,,angelassen" hinterlaBt bei Behandlung mit 

 verdiinnten Sauren emeu Riickstand, der 

 alien Kohlenstoff enthalt: Cementit (Fe 3 C). 



2. Ein Stahl derselben Zusammensetzung, 

 rasch abgekiihlt, ,,abgeschreckt", lost sich 

 unter Entwickelung von Kohlenwasserstoffen 

 ohne Riickstand. 



3. Eine Legierung mit mehr als 4% 

 Kohlenstoff, langsam erkaltet, hinterlaBt 

 bei Behandlung mit verdiinnter Saure Cemen- 

 tit und auBerdem noch einen an dor en Be- 

 standteil. Lost man den Cementit mit starken 

 Sauren heraus, so hinterbleibt Graphit. 



Auf der gleichen Grundlage beruht die 

 Aetzung der Metallschliffe. 



Die Resultate der Methode sind aber mit 

 Vorsicht aufzunehmen, da immer mit der 

 Moglichkeit einer Veranderung wahrend der 

 Behandlung zu rechnen ist. 



c) Die elektrolytisehe Losungs- 

 tension derLegierungen ( vgl. die Ar- 

 tikel ,,Elektrochemisches Potential" 

 und ,,Galvanische Ketten' 4 ). Die Le- 

 gierung wird mit einer Elektrode aus dem 

 weniger edlen Met all zu einer galvanischen 

 Kette kombiniert, deren Elektrolyt aus einem 

 Salz der weniger edlen Komponente besteht. 



Messungen solcher elektromotorischen 

 Krafte wurden von Herschkowitsch, 

 Pus chin und anderen ausgefiihrt. Die Re- 

 sultate von Puschin scheinen die besten zu 

 sein. Er findet folgende GesetzmaBigkeiten: 



1. Bilden die Komponenten mechanische 

 Konglomerate, so tritt keine Potentialdiffe- 

 renz auf (Fig. 20). 



2. Sind die Komponenten in alien Ver- 



^ 



700 



s 



5J 



Sn 



20 60 80 



Al-om /o Cr 

 Zinn - Chrom 

 Fig. 20. 



700 



20 kO SO 80 70O 



Al-om %Bi 

 Anhmon - 

 Fig. 21. 



